544 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



» La chaleur spécifique déterminée entre iS" et 100° a été trouvée égale 

 en moyenne à o , i 565. 



o, i563 

 o, i565 

 0,1.573 

 o, i562 



Moyenne o, i565 



En considérant la chaleur spécifique comme la résultante des chaleurs 

 spécifiques individuelles des constituants, on eu déduit, pour la chaleur 

 spécifique moyenne du vanadium entre i '>'' et 100°, la valeur o, 1235 et, 

 par conséquent, pour la chaleur atomique, 6,3. 



» Les deux alliages de vanadium conduisent donc aux valeurs suivantes : 



6,4 

 6,3 



Moyenne 6,35 



Le choix du nombre proportionnel comme masse atomique, fixé par des 

 considérations d'isomorphisme. concorde donc avec celui qui résulte de 

 l'examen de la chaleur spécifique; autrement dit, cette ciialeur spécifique 

 prise dans le voisinage de la température ordinaire satisfait à la loi de 

 Dulong et Petit. 



» Le vanadium a été dosé volumétriquement d'une façon simple et 

 1res précise, en le transformant en solution sulfurique de l'état hvpovana- 

 dicjue V-0^ à l'état vanadique ¥"0°, à l'aide du permanganate de potasse. 

 La réduction se fait par un courant de gaz sulfureux en liqueur sulfurique ; 

 quand l'excès de gaz est chassé par l'ébuUition, on titre la solution forte- 

 ment étendue, très sulfurique et bouillante; le virage est très net et per- 

 sistant; on en est d'ailleuis prévenu par les teintes intermédiaires que 

 prend la belle solution bleue primitive avant d'arriver à l'oxydation com- 

 plète. La présence de l'aluminium ne gêne pas le dosage. 



» Dans le cas du ferrovanadium, on effectue d'abord la séparation du 

 fer par la potasse fondante, ou mieux par une attaque directe de l'alliage 

 en poudre a\'ec le bioxyde de sodium; la séparation est alors très rapide. 

 Ce même procédé nous a permis de doser le vanadium daus ses minerais 

 et les aciers qui en contiennent. 



i> En résumé, nous avons : i" signalé l'existence du composé cristal- 

 lisé Al Va; 2° indiqué quelques propriétés du ferrovanadium; 3° déterminé 

 la chaleur spécifique du métal ; 4" montré que cette masse atomique, dé- 

 finie par la loi de Dulong et Petit, s'accorde avec la masse atomique choisie 



